J. Gadamor: Corydin, hocorydin. t » 7 " J 



Bei den bis zu 2 cm großen, vorzüglich ausgebildeten Krystallen 

 treten (20lJ und (lOOi stark gegen die beiden anderon Formen zurück. 

 Vollkommene Spaltbarkeit nach llOO], weniger deutlich eine solche 

 nach [OOlj. Härte entspricht etwa der des Talkes. 



Z irkularpolarisierond und zwar rechtsdrehend. Aus 

 den für die 1 mm Platte reduzierten Werten ergibt sich folgendes Mittel 

 des Dreh ungs Vermögens der Normalplatte: 



Li Nu Tl 



10° 28' 13° 9' 14° 19%' 



Zur Bestimmung der Doppelbroc liung wurde ein Prisma parallel 

 der Hauptachse geschliffen. Sie erwies sich jedoch als so gering, dal.) 

 es nicht möglich war, die beiden Strahlen zu trennen. Ich erhielt die 

 Brechungsquotienten für 



Li Na Tl 



zu 1,62 1,63 1,64 



Ohne Anwendung der hierbei in Betracht kommenden Lösungs- 

 mittel konnte ich Aetzgrübchen erhalten, deren eigentümliche haken- 

 förmige Gestalt und Lage auf den einzelnen Flächen deutlich die 

 trapezoedrische Hemiedrie erkennen ließen 1 )." 



2. Synthetisches Corydin ( Schmelzpunkt 124 — 125°). Privat - 

 mitteilung von Herrn Dr. Walter Richarz. 



,,Krystallsystem: Quadratisch trapezoedrisch. 

 Achsen Verhältnis : a : c = 1 : 39844. 

 Beobachtete Formen: o(lll] P, m(llOJoo P. 



Winkeltabelle: Berechnet: Gemessen (synth.) Gemessen (natürl ) 

 o : m = (111): (110) 60° 34' *60°36'' 60°33' 



o : o = (111): (111) 40° 32' 40° 37' *40°40' 



An einem Prisma mit einer brechenden Kante parallel zur 

 Hauptachse ergab sich der Brechungsexponent für 



Li Na Tl 



zu 1,629 1,6348 1,6410 



Das synthetische Corydin ist unzweifelhaft identisch mit dem 

 natürlichen Corydin." 



3. Synthetisches Corydin frei von Alkohol (Schmelzpunkt 149"). 

 Privatmitteilung von Herrn Dr. Kurt Blaß. 



„Krystallographisch eindeutig identisch mit dem unter 1. be- 

 schriebenen. Es unterscheidet sich nur von diesem durch sein Aeußeres : 

 Klarere, fast durchsichtige Farbe und leider eine ganz bedeutend ge- 

 ringere Ausbildung der Krystalle, die man mit klein bezeichnen muß. 

 Die Formenanzahl ist ebenfalls geringer; es treten die Formen 2. Ordnung 

 gegen die 1. Ordnung meist völlig zurück. Eine optische Untersuchung 

 gestattete die Kleinheit der Krystalle nicht." 



*) Kurt Blaß, Ztschr. f. Krystallographie und Mineralogie. 

 XL VIII, Heft 1. 



Aruh. d. l'harm. CCXX.X.X1X. Bdi. 9. Heft. 43 



